Low hydrogen annealing
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಬೇಕಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹುದುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹುದುಗುವಿಕೆಯು ಲೋಹಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪ್ರೇರಿತ ಬಿರುಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಟಿಸಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮುರಿತದ ಕಠಿಣತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿ-ಎಂಬ್ರಿಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಪನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಒದಗಿಸಲು ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಘನದ ಬೃಹತ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇದಿಸಲಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಘನದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನೆಲಿಂಗ್ ಒವೆನ್ನಲ್ಲಿ 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆ, ಲೇಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳ ಕಲಾಯಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಝೌ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಅನ್ನೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ X80 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಒತ್ತಡ-ಒತ್ತಡದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ 200 °C ನಲ್ಲಿ ಅನೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಒತ್ತಡ-ಒತ್ತಡದ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒತ್ತಡ-ಒತ್ತಡದ ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು. 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕಾಟ್ರೆಲ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಿನ್ಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಾನೀಲ್ ಮಾಡದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಳುವರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉದ್ದವು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಸೆಯುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಲರಿಯ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಕಾರವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಜಲಜನಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ದೋಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಲರಿಯ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ತಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸರಣವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಅನೆಲಿಂಗ್ (ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ) ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.